I 



Udsigt over Jerntilvirkiiingen. 319 



en Raffination, om end ogsaa af andre Grunde, ofte bliver 

 nødvendig. Aarsagen kunde da maaske være den, at Si- 

 liciumet her har vanskeligere for at oxyderes, i første 

 Tilfælde paa Grund af den ubetydelige Slagraængdes oven- 

 ikjøbet ringe Berørelse med Jernet, i sidste, fordi i en 

 Herd andre Reaktioner træde modvirkende op; Botischews 

 ovenanførte Undersøgelse af Herdferskningen viser netop 

 en saadan langsom Uds killen af SiHcium samtidigt med 

 den ligeledes kun langsomme Aftagen af Grafiten. 



Under Nedsmeltningen finder saaledes en temmelig 

 fuldstændig Oxydation af de fremmede Bestanddele Sted, 

 hovedsagehg ved det i Slaggen forhaandenværende og ved 

 Oxydation fremdeles dannede Jernoxydoxydul; Slaggen 

 bliver raaere og det i Form af Grafit oprindeligt værende 

 Kulstof gaar over til kemisk bundet. Dette paavirkeskun 

 lidet af Slaggen i denne Periode — at en Aftagen dog 

 ogsaa er iagttaget, skulle vi se under Staalpuddlingen — , 

 dels fordi det kun har mindre varig Anledning til Berø- 

 relse med denne, dels vel især, fordi det i den endnu 

 høie Temperatur holdes fast bundet af Affiniteten til Jer- 

 net, kt Gehalten af Baser i Slaggen ved denne Periodes 

 Slutning ialmindelighed aftager, synes tilhge at fremgaa 

 af de fleste andre Undersøgelser. Enkelte f. Ex. Zobel 

 (Dingl. Journ., Bd. 154 S. Ul flg.) mene, at Slaggen bli- 

 ver mere basisk, hvilket dog er mindre rimeligt, — det 

 skulde da være ved meget manganholdigt Rujern, ved 

 hvilket Erfaring saavelsom ligefremme Analyser (saaledes 

 som ovenfor antydet) have vist, at en meget fuldstændig 

 og hurtig Oxydation af Manganet kan finde Sted. 



Efteråt nu Metalbadet og Slaggen er blevet noget 

 afkjølet og en nøie Blanding af disse er foregaaet, begyn- 

 der først den egentlige Oxydation af Kulstofl'et, der nu 



